标题：密度表
常见物质密度表
固体（单位：kg/m3）
锇22.5×10^3
铂
21.5×10^3
金
19.3×10^3
铅
11.3×10^3
银
10.5×10^3
铜
8.9×10^3
钢铁
7.9×10^3
灰铸铁
7.2×10^3
铝
2.7×10^3
大理石
（2.6~2.8）×10^3
花岗岩
（2.6~2.8）×10^3
玻璃
（2.4~2.8）×10^3
砖
（1.4~2.2）×10^3
混凝土
2.2×10^3
冰
0.9×10^3
石蜡
0.9×10^3
干木松
0.5×10^3
液体（单位：kg/m3）
汞
13.6×10^3
硫酸
1.8×10^3
海水
1.03×10^3
纯水
1.0×10^3
柴油
0.85×10^3
煤油
0.8×10^3
酒精
0.8×10^3
汽油
0.71×10^3
气体（单位：kg/m3）
氯
3.21
二氧化碳
1.98
氩
1.78
氧
1.43
空气
1.29
氮
1.25
一氧化碳
1.25
水蒸气（100℃）
0.6
氦
0.18
氢
0.09

常用金属材料的密度表
材料名称
密度(g/cm)
​
灰口铸铁
6.6~7.4
​
白口铸铁
7.4~7.7
​
可锻铸铁
7.2~7.4
​
铸钢
7.8
​
工业纯铁
7.87
​
普通碳素钢
7.85
​
优质碳素钢
7.85
​
碳素工具钢
7.85
​
易切钢
7.85
​
锰钢
7.81
​
15CrA铬钢
7.74
​
20Cr、30Cr、40Cr铬钢
7.82
​
38CrA铬钢
7.8
​
铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、
7.85
​
硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢
​
铬镍钨钢
7.8
​
铬钼铝钢
7.65
​
含钨9高速工具钢
8.3
​
含钨18高速工具钢
8.7
​
高强度合金钢`
7.82
​
轴承钢
7.81
​
不锈钢
0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28
7.75
​
​
Cr14、Cr17
7.7
​
0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、
7.85
​
2Cr18Ni9
​
1Cr18Ni11Si4A1Ti
7.52
​
7铝青铜
7.8
​
19-2铝青铜
7.6
​
9-4、10-3-1.5铝青铜
7.5
​
10-4-4铝青铜
7.46
​
铍青铜
8.3
​
3-1硅青铜
8.47
​
1-3硅青铜
8.6
​
1铍青铜
8.8
​
0.5镉青铜
8.9
​
0.5铬青铜
8.9
​
1.5锰青铜
8.8
​
5锰青铜
8.6
​
白铜
B5、B19、B30、BMn40-1.5
8.9
​
BMn3-12
8.4
​
BZN15-20
8.6
​
BA16-1.5
8.7
​
BA113-3
8.5
​
纯铝
2.7
​
防锈铝
LF2、LF43
2.68
​
LF3
2.67
​
LF5、LF10、LF11
2.65
​
LF6
2.64
​
LF21
2.73
​
硬铝
LY1、LY2、LY4、LY6
2.76
​
LY3
2.73
​
LY7、LY8、LY10、LY11、LY14
2.8
​
LY9、LY12
2.78
​
LY16、LY17
2.84
​
锻铝
LD2、LD30
2.7
​
LD4
2.65
​
LD5
2.75
​
不锈钢
1Crl8NillNb、Cr23Ni18
7.9
​
2Cr13Ni4Mn9
8.5
​
3Cr13Ni7Si2
8
​
纯铜材
8.9
​
59、62、65、68黄铜
8.5
​
80、85、90黄铜
8.7
​
96黄铜
8.8
​
59-1、63-3铅黄铜
8.5
​
74-3铅黄铜
8.7
​
90-1锡黄铜
8.8
​
70-1锡黄铜
8.54
​
60-1和62-1锡黄铜
8.5
​
77-2铝黄铜
8.6
​
67-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜
8.5
​
镍黄铜
8.5
​
锰黄铜
8.5
​
硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜
8.5
​
5-5-5铸锡青铜
8.8
​
3-12-5铸锡青铜
8.69
​
6-6-3铸锡青铜
8.82
​
7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜
8.8
​
4-0.3、4-4-4锡青铜
8.9
​
​
4-4-2.5锡青铜
8.75
​
5铝青铜
8.2
​
​
锻
LD8
2.77
​
铝
LD7、LD9、LD10
2.8
​
超硬铝
2.85
​
LT1特殊铝
2.75
​
工业纯镁
1.74
​
变形镁
MB1
1.76
​
MB2、MB8
1.78
​
MB3
1.79
​
MB5、MB6、MB7、MB15
1.8
​
铸镁
1.8
​
工业纯钛（TA1、TA2、TA3）
4.5
​
钛合金
TA4、TA5、TC6
4.45
​
TA6
4.4
​
TA7、TC5
4.46
​
TA8
4.56
​
TB1、TB2
4.89
​
TC1、TC2
4.55
​
TC3、TC4
4.43
​
TC7
4.4
​
TC8
4.48
​
TC9
4.52
​
TC10
4.53
​
纯镍、阳极镍、电真空镍
8.85
​
镍铜、镍镁、镍硅合金
8.85
​
镍铬合金
8.72
​
锌锭（Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3）
7.15
​
铸锌
6.86
​
4-1铸造锌铝合金
6.9
​
4-0.5铸造锌铝合金
6.75
​
铅和铅锑合金
11.37
​
铅阳极板
11.33
​
​
​
​
​
​

常用材料密度详表
（g/cm3）
灰铸铁(≤HT200) 7.2 
灰铸铁(≥HT250) 7.35 
白口铸铁7.4~7.7 
可锻铸铁7.2~7.4 
工业纯铁7.87 
铸钢7.8 
钢材7.85 
低碳钢(含碳0.1%) 7.85 
中碳钢(含碳0.4%) 7.82 
高碳钢(含碳1%) 7.81 
高速钢(含钨9%) 8.3 
高速钢(含钨18%) 8.7 
不锈钢(1Cr18Ni9) 7.93 
不锈钢(1Cr13) 7.75 
不锈钢(1Cr17) 7.70 
纯铜(紫铜) 8.9 
纯镍,NSi0.19 8.85 
工业纯铝2.71 
锌板,锌阳极板7.15 
锌铜合金7.2 
铅板11.34 
铅箔11.37 
锡7.3 
锇22.5 
铱22.4 
铂21.45 
金19.32 
钨19.3 
钽16.6 
汞13.6 
钍11.5 
银10.5 
钼10.2 
铋9.8 
钴8.9 
镉8.65 
铌8.57 
锰7.43 
铬7.19 
铈6.9 
锑6.68 
锆 6.49 
碲6.24 
钒6.1 
钛4.51 
钡3.5 
铍1.85 
镁1.74 
钙1.74 
钠0.97 
钾0.86 
砷5.73 
硒4.80 
硼2.34 
硅2.33 
华山松0.455 
红松0.440 
马尾松0.533 
云南松0.588 
红皮云杉0.417 
兴安落叶松0.625 
长白落叶松0.594 
四川红杉0.452 
臭冷杉0.384 
铁杉0.500 
杉木0.376 
柏木0.600 
水曲柳0.686 
大叶榆(榆木) 0.584 
白桦0.607 
楠木0.610 
柞栎(柞木) 0.766 
软木0.1~0.4 
香樟0.580 
泡桐0.283 
胶合板0.56 
刨花板0.40 
竹材0.9 
木炭0.3~0.5 
石墨1.9~2.1 
石膏(生) 2.3~2.4 
生石灰1.1 
熟石灰1.2 
水泥1.2 
碎石1.32~2.0 
粗砂(干) 1.4~1.95 
细砂(干) 1.4~1.65 
混凝土1.8~2.45 
泡沫混凝土0.4~0.6 
普通粘土砖1.7 
粘土耐火砖2.10 
硅质耐火砖1.8~1.9 
镁质耐火砖2.6 
镁铬质耐火砖2.8 
高铝质耐火砖2.3~2.75 
大理石2.6~2.7 
花岗石2.6~3.0 
石灰石2.6~2.8 
石板石2.7~2.9 
砂岩2.2~2.5 
石英2.5~2.8 
天然浮石0.4~0.9 
滑石2.6~2.8 
金刚石3.5~3.6 
金刚砂4.0 
普通刚玉3.85~3.90 
白刚玉3.90 
碳化硅3.10 
铸石2.8~3.0 
云母2.7~3.1 
地蜡0.9 
地沥青0.9~1.5 
石蜡0.9 
纤维蛇纹石石棉2.2~2.4 
角闪石石棉3.2~3.3 
石棉板1.3~1.4 
工业用毛毡0.3 
橡胶石棉板1.5~2.0 
纯橡胶0.93 
平胶板1.6~1.8 
皮革0.4~1.2 
纤维纸板1.3 
平板玻璃2.5 
实验室用器皿玻璃2.45 
耐高温玻璃2.23 
石英玻璃2.2 
陶瓷2.3~2.45 
碳化钙(电石) 2.2 
酚醛压塑粉(胶木粉) 1.40~1.50 
酚醛碎布模塑料1.4 
脲甲醛压塑粉1.5 
三聚氰胺甲醛玻璃纤维塑料2.0 
三聚氰胺甲醛压塑料1.5 
硬质聚氯乙稀1.45 
软质聚氯乙稀1.23 
聚苯乙稀1.04~1.07 
高密度聚乙稀0.95 
低密度聚乙稀0.92 
聚四氟乙稀2.1~2.3 (铁氟龙)
聚丙稀0.90~0.91 
尼龙6 1.13 
尼龙66 1.15 
尼龙1010 1.04~1.06 
ABS树脂1.02~1.08 
聚砜1.24 
聚甲醛1.41~1.43 POM
聚碳酸脂1.16~1.19 PC
聚酰亚胺1.40~1.50 
聚芳脂1.25 
聚对苯二甲酸丁二脂1.45~1.55 PBT
玻璃钢1.4~2.1 
赛璐珞1.35~1.40 
有机玻璃1.18 
环氧树脂(无填料) 1.2 
环氧树脂(有填料) 1.8 
泡沫塑料0.2